558 Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 



nicht selten fast rechteckigen Hoftüpfeln, in diesen lange, quergestellte 

 Porenspalten. Markstrahlen 2 — 3 Zellen (0,03 — 0,09 mm) breit und 

 0,15—0,62 mm (6 bis über 20 Zellen) hoch. Markstrahlzellen M— 22 ij., 

 an den Kanten auch bis 28 jx hoch, hier oft mit auffälliger, ins Innere 

 stumpf-zackig vorspringender Wandverdickung (siehe Fig. 142a). Derb- 

 bis dickwandige Fasern mit spärlichen, winzigen (behöften?) Tüpfeln als 

 Grundmasse. Strangparenchym (mit sehr auffälliger, stumpf- zackiger 

 Wandverdickung) nur in den Spätholzgrenzen der Jahresringe i). 



In seiner Heimat ein vielseitig verwendetes Nutzholz, u. a. auch 

 beim Haus-, Wagen- und Schiffbau, vortreffliche Pumpenrohre Uefernd"'^), 

 seiner Politurfähigkeit wegen zur Herstellung von Möbeln geeignet, auch 

 zu Zigarrenkistchen und Zündhölzern, sowie einem vorzüglichen, feinen, 

 weichen und gleichmäßig dichten Papierstoff verarbeitet 3). 



Anmerkung. Das »Amerikanische Pappelholz <f, auch »Amerika- 

 nisches Aspenholz« des Handels ist zuweilen Holz des Tulpenbaumes, 

 und umgekehrt gilt als dieses mitunter echtes Pappelholz. Über »Tulip- 

 wood« siehe auch p. 426 (Harjndia sp.) u. »Brasilianisches Rosenholz«. 



33. Bopaiideliolz. 



Das Bopandeholz stammt von TJvaria Büsgenii Diels, einem großen, 

 zu den Anonaceen (siehe p. 386) gehörenden Baume des Kameruner Wald- 

 landes''). 



Holz*) im Splint gelbrötlich, im Kern dunkler gelbrot, auf der Hirn- 

 fläche mit kaum kenntlichen, feinen, gleichmäßig verteilten Poren (Ge- 

 fäßen), die bei schwacher Lupenvergrößerung auch als helle Pünktchen 

 erscheinen können (falls die Schnittfläche nicht ganz scharf hergestellt 

 war), mit wenig auffälligen dunkleren Querzonen und zahlreichen feinen 



^) über die Zellformen des Tulpenbaumholzes hat auch T. F. Hanau sek, auf 

 Grund genauer Prüfung der »Tulpenbaumzellulose«, von sorgfältigen Abbildungen be- 

 gleitete Mitteilungen gemacht (im »Großeinkäufer für Reederei und Industrie«, Nr. 1, 

 Hamburg, 1913, p. 5, und im »Papier-Fabrikant«, Heft 4, 'I9'I4, p. 4). Er unter- 

 scheidet neben den in überwiegender Menge vorhandenen echten Libriformfasern 

 (siehe p. 293) auch Fasertrachei'den, sowie den Gefäßgliedern ähnliche gefäß- 

 artige Tracheiden. 



2) Mayr, Waldungen von Nordamerika, p. 179. 



3) T. F. Hanausek, Zur Mikroskopie einiger Faserstoffe, im »Papier-Fabrikant«, 

 Heft 4, -1914, p. 8. 



4) Siehe auch Büsgen in »Mitteilungen aus den deutschen Schutzgebieten«, 

 2. Heft, -1910, p. 75 u. 96; Jentsch im »Tropenpflanzer«, Jahrg. XV, Nr. 3, 1911, 

 Beiheft, p. 1 ;>8 u. Taf. H, Fig. 15. Die dortigen Angaben passen übrigens nicht ganz 

 zu dem oben beschriebenen, dem Verfasser (Wilhelm) von Herrn Professor Dr. Jentsch 

 nebst vielen anderen gütigst übermittelten Probestück. 



